645 
en met waterdamp in vloeibare luclit waarneemt ; dan bemei'kt men 
van een abnormaal zwart woi-den niets meer. 
§ 2. Over h.et aaiihreiujen turn silicalen op het gloeilichaani. 
A. Werking der silicaten. 
Het is schrijver dezes gebleken, dat dezelfde werking, als met 
phosphorus wordt bereikt, met groote zekerheid ook verkregen kan 
worden, indien men in plaats daarvan, sdicaten bijv. y/a.s' in |»oeder- 
vorni op het gestel aanbrengt, hetgeen men o.a. op dezelfde wijze 
kan doen, als tot nn toe voor phos[)horus gebruikelijk was. 
Verschillende glassoorten zijn hiei'voor bruikbaar. Bijv. Boheemsch 
glas. Jena-, Thüringer-, loodglas enz. Wij laten hier eenige analyses 
van gebruikte glassoorten volgen. 
TABEL 1. 
SiOj 
68.9 
67.7 
1 
64.5 
60.3 
71.8 
78.4 
62.3 
NagO 
10.7 
3.8 
8.65 
0.15 
11.2 
1.6 
7.2 
K 2 O 
8.2 
2.5 
0.60 
9.5 
8.2 
9.8 
5.0 
CaO 
6.2 
7.7 
- 
- 
9.8 
8.2 
0.1 
BaO 
- 
10.2 
- 
- 
- 
- 
- 
B 2 O 3 
- 
5.6 
1.4 
25.3 
- 
- 
- 
Fe^Oa 
AljOj 
spoor 
: 
1 
2.4 
2.7 
{ 0 ., 
i 
j 0.3 
ZnO 
- 
- 
2.9 
1.0 
- 
- 
- 
Sb^Oa 
- 
- 
2.65 
- 
- 
- 
PbO 
- 
- 
- 
- 
1 - 
2 . 3.0 
B. Nadere onderzoekingen. 
Welke is nn de verklaring voor de werking dier silicaten? Om 
hiervan iets meer te weten te komen, werd nader de i-eact ie tusschen 
W en glas in de gloeilamp nagegaan. De het eerst voor de hand 
liggende stap leek wel deze: Neem een Wolfrani-lamp met dikken 
gloeidraad en breng in plaats van glaspoeder een glazen capillair 
daarom heen. Op deze wijze heeft men met veel grootere hoeveel- 
heden van reageerende bestanddeelen te maken, dan bij de met 
glaspoeder „gespoten” lamp. 
Voorzichtigheidshalve voerden wij het eerste branden bij lage spanning uit, terwijl 
de geëvacueerde lamp nog met de pomp verbonden was. Daarbij was het zaak 
